EiNFLUSS DER WaRME AUF DIE ElASTICITAT, (49) 445 



Englischer Schmiedeatahl ^^f 14. 



a. Gewicht nach oben gerichtet : 



Temperatur ara Anfaug — 13,9 

 » am Ende — 1 4,2 



Elon- 

 gation. 



Durchgange. 



Elon- 

 gation. 



Durchgange. 



Elon- 

 gation. 



Durchgange. 



28,0 



(0) 0'27;'0 



8,5 



(140) 12'49;'5 



3,0 



(280) 25' i;'0 



23,0 



(20) 2 11,5 



7,5 



(160) 14 34,0 



2,5 



(300) 26 45,0 



19,0 



(40) 3 56,0 



6,0 



(180) 16 18,5 



2,0 



(320) 28 29,5 



16,0 



(60) 5 40,5 



5,2 



(200) 18 3,0 



2,0 



(340) 30 14,0 



14,0 



(80) 7 25,0 



4,5 



(220) lî> 47,3 





(360) 



12,0 



(100) 9 10,0 



4,0 



(240) 21 32,0 



1,5 



(380) 33 42,5 



10,0 



(120) 10 54,5 



3,8 



(260) 23 16,5 



1,0 



(400) 35 27,0 



400 Oscil. in 35' 00;'0 

 1 Oscil. = 5;'2500 bei — 14,05 



Temperatur ara Anfang -+- 1 5,4 

 » am Ende -i- 1 5,3 



Elon- 

 gation. 



Durchgange. 



Elon- 

 gation. 



Durchgange. 



Elon- 

 gation. 



Durchgange. 



26,0 



(0) 5r3i;'o 



7,0 



(100) r24;'5 



2,2 



(200) 1 r i7;'o 



19,0 



(20) 53 29,5 



5,5 



(120) 3 23,0 



2,0 



(220) 13 15,8 



15,0 



(40) 55 28,5 



4,2 



(140) 5 21,5 



2,0 



(240) 15 14,5 



11,5 



(60) 57 27,0 



3,0 



(160) 7 20,0 



1,5 



(260) 17 12,0 



9,0 



(80) 59 25,5 



2,5 



(180) 9 18,5 



1,0 





260 Oscil. iu 25' 4i;'0 

 1 Oscil. = 5;'9280 bei -+- 15,35 



b. Gewicht nach untcu gerichtet : 



3000 Oscil. in 34' 34;'5 

 1 Oscil. = 0;'6915 



woraus : ^ — 0,0002555 



Man sieht, dass der Werth von ^ fiir verschiedene Stahlsorten ziemlich verschieden ausfâllt. 



